8 K. F. Slotte. 



Eisendraht. 



Der Draht wurde aus demselben Stücke genommen wie der Eisendraht, 

 mit welchem die vorhin beschriebenen Beobachtungen ausgeführt wurden. Den- 

 noch zeigen sich relativ bedeutende Unterschiede zwischen den Constanten der 

 beiden Drähte, und auch der Einfluss der Temperatur auf den Elasticitätsmo- 

 dul ist für den zweiten Draht viel grösser als für den ersten. 



Das specifische (lewicht und der Querschnitt wurden in derselben Weise 

 wie früher ermittelt. Ein Htück von 1035 mm Länge, von dem benutzten 

 Drahte nach den Beobachtungen abgeschnitten, wog in der Luft 2,5458 g 

 und in Wasser von 14,6" C. 2,2182 g. Diese Wägungen geben das reducirte 

 specifische Crewicht 7,7567 und nr'-^ = 0,317095 mm'^. 



Bei den Beobachtungen zur Bestimmung des Elasticitätsmoduls war die 

 Länge des Drahtes 1057,15 mm. Mann bekommt dann 



_ 1057,15-j? _ 3333,8 6 

 ^ " 0,317095 • s ~ l 



Bei diesem Drahte wurde noch deutlicher wie bei dem Platindi-ahte eine 

 Abnahme der AVerthe von X während des Ganges der Beobachtungen bemerkt. 

 Daher habe ich nur die Beobachtungen verwerthet, welche ausgeführt wurden, 

 nachdem die Ausschläge einigermassen constant geworden waren. 



Die genauesten von diesen Beobachtungen sind die bei 20" und 70" ge- 

 machten. Jeder der für diese Temperaturen angefüluten Werthe von X ist 

 das Mittel won wenigstens 18 verschiedenen sorgfältigen Beobachtungen. Der 

 bei 50" mit der kleineren Belastung erhaltene Weith von X fiel zu gross aus 

 weshalb ich denselben weggelassen habe. 



Die 



Länge 



des Drahtes bei der Beobachtung der 



war 



mm und die Temperatur 18,9". Mit dei' 



Torsionsschwingungen 

 grösseren Belastung 



T. XXIX. 



